152 KEILHAUITE. 



KEILHAUITE; Erdmann. Yttrotitanite ; Scheerer. 

 Prisme rhomboïdal oblique, isomorphe du sphène. 



KEILHAUITE. SPHÈNE. KEILHAUITE. SPHÈNE. 



ANGLES MESURÉS; ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS; ANGLES CALCULÉS. 

 FORBES. FORBES. 



m h 1 147°0' 



146°45' 



^pd m 443°3.0' 



441°44' 



phi ant. 422° 



449°43' 



d m m 153°30' 



452°46' 



W-aS adj. 125° 



426°44' 



_6 1 6 1 ' 2 449°0' 



450-4 4' 



Les faces des cristaux sont rugueuses, et les mesures n'ont pu être 

 prises qu'au goniomètre d'application. Leur forme habituelle est 

 une macle composée de deux individus offrant la combinaison 

 miïpa 1 d m b m b 1 et assemblés suivant un plan parallèle à h\ 

 fig. 237 pi. XL. 



Clivage assez net suivant eZ ,/2 . Translucide et rouge brunâtre en 

 écailles minces. Eclat vitreux passant au résineux, sur les faces 

 de clivage. Noir brunâtre en masse. Poussière jaune grisâtre. 

 Dur. = 6 à 7. Dens. = 3,52 a 3,73. 



Au chalumeau, perd en partie sa couleur et fond plus ou moins 

 facilement en une perle noire brillante. Avec le borax, donne un 

 verre jaune qui devient rouge au feu de réduction. Avec le sel 

 de phosphore, forme a la flamme intérieure une perle légèrement 

 violette renfermant un squelette de silice. Avec la soude, donne la 

 réaction du manganèse. Difficilement attaquable par l'acide chlor- 

 hydrique; la dissolution, d'une couleur jaune, ne contient que de 

 L'oxyde ferrique, d'après Rammelsberg. 



La formule, encore incertaine, peut s'écrire : 



R 3 (Â1 4 , Fe 4 ) + 15R (Si 2 , Ti 2 ) ; R = (Ca, Y, Gl, Ce,Mg, Mn, K). 



Analyses de la Keilhauite de Buôn près Arendal : a, 6, par Erd- 

 mann et Scheerer; c, par Forbes; d, amorphe, e, en cristaux partiel- 

 lement altérés à l'intérieur, toutes deu^par Rammelsberg. 





a 



b 



c 



d 



e 



Silice 



30,00 



29,45 



31 ,33 



29,48 



28,50 



Acide titanique 



29,01 



28,14 



28,84 



26,67 



27,04 



Oxyde ferrique 



6,35 



6,48 



7,63 



6,75 



5,90 



Alumine 



6,09 



5,90 



8,03 



5,45 



6,24 



Chaux 



18,92 



18,68 



1 9,56 



20,29 



47,15 



Yttria 



9,62 



9,74 



4,78 



8,16 



12,08 



Oxyde céreux 



0,32 



0,63 



0,28 



» 



» 



Glucine 



» 



» 



0,52 



» 



» 



Magnésie 



» 



» 



D 



0,94 



■û 



Oxyde manganeux 



0,67 



0,86 



» 



» 



» 



